72 
L.  Milch,  lieber  Zunahme  der  Plastizität  bei  Kristallen  etc. 
In  seiner  grundlegenden  Abhandlung  „Über  Translationen 
und  verwandte  Erscheinungen  in  Kristallen"  (dies.  Jahrb. 
1898.  L  71  ff.)  hat  0.  Mügge  gezeigt,  daß  man  aus  theo- 
retischen Gründen  erwarten  muß,  bei  allen  leicht  biegsamen 
Substanzen  die  Translationsebene  „vor  allen  anderen  Ebenen 
durch  Vollkommenheit  der  Spaltung  ausgezeichnet"  zu  finden. 
Tatsächlich  lehren  seine  Versuche,  daß  keiner  der  leicht 
biegsamen  Substanzen  diese  Spaltbarkeit  fehlt,  „und  bei 
den  weniger  biegsamen,  nämlich  .  .  .  Eis,  Kalkspat  und 
Steinsalz  ist  T  keine  oder  weniger  vollkommene  Spaltfläche. 
Anderseits  sind  aber  auch  einige  Substanzen  trotz  voll- 
kommener Spaltbarkeit  nach  T  nicht  oder  nur  wenig  biegsam. 
.  .  .  es  müssen  also  noch  andere,  vielleicht  Elastizitätseigen- 
schaften, außer  Spaltung  und  Translation  nach  T  die  Biegsam- 
keit bedingen"  (1.  c.  p.  156).  Durch  die  hier  geschilderten 
Versuche  zeigt  sich,  daß  durch  Wärmezufuhr  Steinsalz  aus 
der  Reihe  der  weniger  biegsamen  in  die  Gruppe  der  leicht 
biegsamen  Körper  tritt;  die  Ursache  liegt  offenbar  in  der 
Verringerung  des  Widerstandes  gegen  eine  Formveränderung 
und  diese  Verringerung  macht  sich  allgemein,  nicht  aus- 
schließlich in  kristallographisch  bestimmten  Eichtungen  geltend, 
wenn  auch  wohl  in  kristallographisch  verschiedenen  Richtungen 
mit  verschiedener  Intensität. 
Bis  zu  welch  überraschend  hohem  Grade  diese  durch 
Temperaturerhöhung  bewirkte  Verringerung  der  inneren  Rei- 
bung geht,  zeigen  am  deutlichsten  Torsionsversuche:  in 
der  Alkoholflamme  lassen  sich  Steinsalzsäulchen  vollständig 
torquieren,  so  daß  man  aus  ihnen,  ohne  daß  sich  Sprünge 
bilden,  schraubenförmig  gedrehte  Gebilde  herstellen  kann,  wie 
sie  Fig.  14  zeigt. 
Die  starke  Zunahme  der  Plastizität  des  Steinsalzes  durch 
Temperaturerhöhung  in  Verbindung  mit  der  Überzeugung, 
daß  die  Plastizität  eine  quantitative  Eigenschaft  der  Kristalle 
ist,  rechtfertigt  den  Versuch,  auch  andere  Minerale  daraufhin 
zu  prüfen,  ob  mit  den  zur  Verfügung  stehenden  Hilfsmitteln 
ähnliche  Verhältnisse  nachgewiesen  werden  können. 
